во 
П. Земятченскій. 
Въ 1857 году опубликованы х ) анализы огнеупорной боровичской глины двухъ 
сортовъ. Къ сожалѣнію, не указывается болѣе точно мѣсторожденіе. 
I 
II. 
8і0 2 .... 
46 
50,09 
Л1 2 0 3 .... 
38 
28,49 
Fe 2 0 3 .... 
— 
4,76 
СаО .... 
— 
— 
МдО .... 
1,75 
0,55 
К,0 .... 
— 
2,02 
Na 2 0 .... 
— 
— 
Н,0 конституціонная. 
HJ) гигроскопическая 
. I 
.! 
14,44 — 13,70 
Анализъ „сухаря“, добытаго г. Бронниковымъ изъ буровой скважины № IX у 
д. Дубровки на правомъ берегу р. Охомли, далъ слѣдующія числа: 
Гигроскопическая вода. 1,84 
Вода химически связанная. 13,13 
Si0 2 . 43,64 
Л1 2 0 3 . 40,15 
Fe 2 0 3 весьма мало. — 
СаО . 0,39 
МдО . 0,21 
Щелочи и потеря. 0,64 
Среди различнаго рода глинъ сухарь занимаетъ наиболѣе глубокое положеніе. 
Такъ-называемая кусковая глина имѣетъ болѣе сѣрый цвѣтъ, содержитъ значи¬ 
тельное количество влаги; въ водѣ легко распускается и даетъ пластическую массу. 
По составу она мало отличается отъ сухаря и ея физическое отличіе отъ него, весьма 
вѣроятно, обусловливается болѣе высокимъ положеніемъ, большею близостью къ по¬ 
верхности, а по сему и большею доступностью для грунтовой воды. Составъ ея, послѣ 
отмучиванія отъ крупныхъ частицъ, оказался слѣдующимъ * 2 ): 
Вода гигроскопическая . \ 
т) і 14,31 
Вода химически соединенная ... ! 
Si0 2 . 47,20 
Аі 2 0 3 34,05 
FeJh . 4,65 3 ) 
О Г. Ж. 1857 г., № 5, стр. 347. 
2 ) Кирѣевъ. Замѣтка о заводскихъ огнеупорныхъ издѣліяхъ. Г. Ж. 1878, № 12, стр. 337. 
3 ) Процентъ окиси желѣза здѣсь очень великъ; вѣроятно анализирована одна изъ болѣе нечистыхъ 
разностей кусковой глины. 
